— 204 — 



I. Mischkrystalle von Kaliumsulfat (spec. Gew. = 2.666) und Ammonium- 

 sulfat (spec. Gew. — 1.774). 



No. 



Zusammen- 

 setzung in 

 Gew. Proz. 

 (JN rii)2 h U-t 



Spec. 

 Gew. 

 ber. 



Spec. 

 Gew. 



Dif- 

 ferenz 



Spec. 

 Vol. 

 ber. 



Spec. 

 Vol. 



o - ef 



DlffpVPTlZ 



i 



5.45 



2.594 



2.574 



— 0.020 



0.3855 



0.3885 



+ 0.0030 



2 



8.33 



2.560 



2.578 



_j_ 0.018 



0.3906 



0.3879 



— 0.0027 



3 



15.03 



2.477 



2.474 



— 0.003 



0.4037 



0.4042 



+ 0.0005 



4 



18.45 



2.440 



2.451 



+ 0.011 



0.4098 



0.4080 



— 0.0018 



5 



20.55 



2.417 



2.432 



-(-0.015 



0.4138 



0.4112 



- 0.0026 



6 



26.47 



2.353 



2.342 



— 0.011 



0.4250 



0.4270 



+ 0.0020 



7 



29.30 



2.322 



2.323 



+ 0.001 



0.4307 



0.4305 



— 0.0002 



8 



42.67 



2.195 



2.187 



— 0.008 



0.4556 



0.4572 



+ 0.0016 



9 



65.35 



2.005 



2.004 



- 0.001 



0.4988 



0.4990 



-f 0.0002 



10 



83.37 



1.878 



1.883 



+ 0.005 



0.5324 



0.5311 



— 0.0013 



H. Mischkrystalle von Kalialaun (spec. Gew. — 1.752) und Thalliumalaun 

 (spec. Gew. = 2.318). 





Zusammen- 



Spec. 



Spec. 



Dif- 

 ferenz 



Spec. 



Spec. 





No. 



setzung in 

 Gew. Proz. 

 Kalialaun 



Gew. 



Gew. 



Vol. 



Vol. 



Differenz 





ber. 



gef. 



ber. 



gef. 





1 



9.62 



2.248 



2.246 



- 0.002 



0.4448 



0.4452 



+ 0.0004 



2 



19.32 



2.182 



2.190 



+ 0.008 



0.4583 



0.4566 



— 0.0017 



3 



31.15 



2.106 



2.110 



+ 0.004 



0.4748 



0.4739 



- 0.0009 



4 



30.98 



2.105 



2.109 



+ 0.004 



0.4751 



0.4742 



— 0.0009 



5 



33.70 



2.090 



2.070 



— 0.020 



0.4785 



0.4831 



+ 0.0046 



. 6 



47.13 



2.012 



2.015 



+ 0.003 



0.4970 



0.4963 



- 0.0007 



7 



53.86 



1.975 



1.985 



+ 0.010 



0.5063 



0.5038 



— 0.0025 



8 



56.16 



1.962 



1.966 



+ 0.004 



0.5097 



0.5086 



— 0.0011 



9 



68.43 



1.898 



1.898 





0.5269 



0.5269 





10 



72.42 



1.878 



1.877 



— 0.001 



0.5325 



0.5328 



+ 0.0003 



11 



75.18 



1.864 



1.864 





0.5365 



0.5365 





12 



84.54 



1.820 



1.821 



+ 0.001 



0.5494 



0.5491 



— 0.0003 



Werden die Beobachtungen graphisch dargestellt , indem die Ge- 

 wichtsprocente (NH 4 ) 2 S0 4 bezw. Kalialaun als Abscissen und die speci- 

 fischen Volumina als Ordinaten eingetragen werden, so ergibt sich deutlich 

 die Proportionalität zwischen specifischem Volumen und Gewichtsprocenten, 

 da die Abweichungen von der reinen Proportionalität, welche durch die, 

 die beiden Extreme verbindende gerade Linie dargestellt wird, ein ver- 

 schiedenes Zeichen haben und ganz innerhalb der gewöhnlichen Beobach- 

 tungsfehler fallen. 



